— 21 — 



mit vollkommen eisen freien Materialien (') und Vermeidung der Eisenkugeln beim 

 Piilvern bereitet, ein dem aus den gewöhnlichen dargestellten ganz gleiches 

 Präparat gab. Uebrigens zeigte sowohl sehr schönes künstliches Ultramarin von 

 Guimet als auch achtes aus Rom bezogenes bei genauer Prüfung einen deutlichen 

 Eisengehalt. 



Ob eine etwas grössere Menge von Eisen der Farbe schädlich sey schien mir 

 nicht sehr^vichtig zu untersuchen, lässt sich aber wohl a priori als Avahrscheinlich 

 annehmen. 



Endlich schien mir noch die Frage der Untersuchung werth ob die blaue Farbe 

 im Wesentlichen einer Natronverbindung zuzuschreiben sey , oder ob vielleicht 

 auch durch Anwendung von Kali eine solche hervorgebracht werden könne. 



Zu diesem Ende wurde eine Bereitung nach oben gegebener Vorschrift in 

 allen Theilen durchgeführt unter Anwendung von kohlensaurem Kali (durch 

 Verbrennen von Weinstein bereitet) statt des kohlensauren Natrons. Nach drei- 

 maligem Glühen der Mischung w^urde jedoch eine beinahe weisse Masse erhalten, 

 die mit Schwefel gebrannt nicht die geringste blaue Färbung annahm, obgleich 

 sie mit Salzsäure Übergossen reichlich Schw^efelwasserstoffgas entwickelte. 



Es geht hieraus in Bestätigung von Gmelins (^) Angabe hervor dass sich mittelst 

 Kali (ohne Natron) kein Ultramarin hervorbringen lasse, dass aber dennoch da- 

 durch eine ähnliche Verbindung, obgleich von weisser Farbe entstehe. Zugleich 

 scheint diese Erfahrung ein neuer Beweis zu seyn dass die blaue Farbe nicht von 

 einem Eisengehalte herrühre. 



Nachschrift. 



Bereits w^ar vorstehender Aufsatz niedergeschrieben als mir eine Abhandlung 

 von C.-P. Prückner (^) über künstliche Bereitung von Ultramarin in die Hände 

 fiel. 



{}) Die Kieselerde wurde zu diesem Versuche durch Glühen von Huper mit kohlensaurem Kalinalron, 

 Uebersüitigen mit Salzsäure u. s. w. bereitet, dann zum Ueberfluss noch einmal mit Kalinalron geglüht 

 und mit Salzsäure abgeschieden. Das Eisen in der zugesetzten Holzkohle wird wohl kaum in Anschlag 

 zu bringen seju. 



(2) A. 0. S. 200. Anm. 



(3) Journ. fürprakt. Chem. XXXIII, 257. 



